NDT フラッシュ Vol.64,No.12 1/4

ＲＴレベル３二次パートＤ・Ｅ試験のポイントのとき，直径 0.60 mm のブローホール（球状のきず）が識別限界であった。きずがフィルム面と平行な同一平面

2004 年 7 月号の本欄に RT レベル 3 の二次試験（C1，C2）について，出題内容及び類題を紹介して受験生の参にあるものとすれば，直径 0.50 mm のブローホールを識別するためには，管電圧を変えて減弱係数を［Ｄ］-1考に供した。以来，C1 について 3 回，C 2 について 2 回，cm 以上にする必要がある。ただし，直径 0.50 mm 及び試験のポイントについて掲載した。JIS Z 2305:2013 によ0.60mm のブローホールに対する識別限界コントラスト

る資格試験では，これまでの C１ C２C３ 試験がそれぞれパΔDmin はそれぞれ 0.060 及び 0.050 とする。また，濃度，ート D，E，F に改称された。出題内容及び問題の難易度散乱比及び撮影配置などの他の撮影条件はすべて変化しについては大きな変更もなく，『放射線透過試験Ⅲ』，『放ないものとする。なお，焦点寸法の影響は無視できるほ

射線透過試験問題集』等で勉強すれば充分対応ができるど小さいものとする。

問題であるので，以前本欄に紹介した問題も含めて，よ［解答群］

く理解できていないと思われる問題の類題を選んで解説［Ｄ］（ａ）2.2 （ｂ）2.4（ｃ）2.6 （ｄ）2.9を行い，受験者の参考に供したい。
正答［ Ｄ ］（ｄ）
問１ X 線フィルムの特性曲線を利用して，次の文中の［Ａ］～［Ｃ］に適する数値を解答群からそれぞれ一つ選び，記号で答えよ。

透過写真のきずの像の識別に関する問題である。
『 放射線透過試験問題集 1999』に類題が掲載されているが，十分理解できていないと思われるので，もう一度確認して欲しい。

母材の厚さが 19.0mm の鋼板の突合せ溶接継手を，IX100＋Pb0.03 を用いて母材部の濃度が 3.00 となる撮影

問３ X 線フィルムの特性曲線及び露出線図を用いて，次条件で透過写真を撮影したところ濃度が 2.60 となった。の文中の［これを濃度 3.00 の撮影条件に対して最大の変動と考え解答群からそれぞれ一つ選び，記号で答えよ。

れば，±［Ａ

影条件で透過写真を撮影した場合，濃度は［Ｃ］～［Ｇ］に入れる適切な値を］％の変動を考慮する必要がある。次に，IX80+Pb0.03 を用いて母材部の濃度が 3.00 となる撮ら［ＥＢ

（１）X 線フィルム IX100，増感紙鉛箔 0.03mm を用い］かて，焦点・フィルム間距離（FFD）600mm, 管電圧180 kV で下図の鋳鋼品を撮影する。鋳鋼品の厚い］まで変化することが予想される。

方（B 点）の濃度を 1.00 で撮影する場合の露出量は［解答群］［Ａ］（ａ）14（ｂ）20 （ｃ）25（ｄ）30［Ｅ］mA・min である。

［Ｂ］（ａ）1.75（ｂ）2.05（ｃ）2.35（ｄ）2.65（２）管電圧を 200kV に変えて，厚い方の中央（B 点）［Ｃ］（ａ）3.20（ｂ）3.40（ｃ）3.60（ｄ）3.80の濃度が 1.00 になる露出量で撮影する場合，A 点と B 点に到達する X 線（透過線量と散乱線量の合

正答［Ａ］（ａ），［Ｂ］（ｄ），［Ｃ］（ｂ）

X 線フィルムの特性曲線の利用に関する問題である。

計）の強さの比は，［Ｆ

A 点の濃度は［］となる。

Ｇ］：1 となる。このとき，特性曲線はここでは省略するが，『放射線透過試験問題集［解答群］

1999』282 頁に掲載されている。
［Ａ］の変動率はよく理［Ｅ］（ａ）12.5（ｂ）19.3 （ｃ）22.7（ｄ）28.4

解できているようだが，［Ｂ］，［Ｃ］については，十分理［Ｆ］（ａ）1.6 （ｂ）1.9 （ｃ）2.3 （ｄ）3.1

解できているとは言えないようである。目盛りの読み取［Ｇ］（ａ）1.5 （ｂ）1.9 （ｃ）2.5 （ｄ）3.0

りに留意して，もう一度検討して欲しい。
問２ 次の文中の［Ｄ］に入れる適切な数値を一つ選び，記号で答えよ。
厚い板状の鋳鋼品を透過した X 線の減弱係数が 2.0cm-1

NDT フラッシュ Vol.64,No.12 2/4

正答［Ｅ］（ｂ），［Ｆ］（ｃ），［Ｇ］（ｂ）

問５

X 線フィルムの特性曲線及び露出線図は『放射線透過次の文の［Ｊ］～［Ｎ］に入れる適切な数値を解答群からそれぞれ一つ選び，記号で答えよ。

試験問題集 1999』282 頁及び 283 頁の図である。特に［Ｇ］
JIS Z 3104:1995 では，試験部できずの像以外の部分にが間違いやすいので，もう一度見直しておいて欲しい。

おいて写真濃度は下の表に示す範囲を満足しなければな
問４

次の文中の［Ｈ］～［Ｉ］に入れる適切らない。

なものを解答群からそれぞれ一つ選び，記号で答えよ。

像質

最低濃度

最高濃度

Ａ級

［Ｊ］以上４．０以下

9％ニッケル鋼平板溶接継手（母材と溶接金属の化学成

Ｂ級［Ｋ］以上４．０以下

分及び密度を下表に示す）の放射線透過写真を撮影する

Ｐ１級［Ｌ］以上４．０以下必要が生じた。母材部と溶接金属部の透過線量率が等し

Ｐ２級［Ｍ］以上４．０以下くなるように，肉厚補償マスクを使用する。母材の厚さ

Ｆ級［Ｎ］以上４．０以下

は 10mm，余盛の幅は 15mm，余盛は両面にあり，その［解答群］高さの合計が 3.0mm である。

［Ｊ］（ａ）1.0（ｂ）1.3（ｃ）1.5（ｄ）1.8

ただし，肉厚補償マスクの材料は炭素鋼を用いるもの［Ｋ］（ａ）1.0（ｂ）1.3（ｃ）1.5（ｄ）1.8とする。また，鉄及びニッケルの減弱係数 μ は，それぞ［Ｌ］（ａ）1.0（ｂ）1.3（ｃ）1.5（ｄ）1.8

れ 4.71 及び 6.41 cm-1，密度 ρ はそれぞれ 7.87 及び 8.85

［Ｍ］（ａ）1.0（ｂ）1.3（ｃ）1.5（ｄ）1.8g/cm３ とする。

［Ｎ］（ａ）1.0（ｂ）1.3（ｃ）1.5（ｄ）1.8（１）溶接金属の線吸収係数は，［（２）［ＩＨ］cm-１である。

］mm 厚さの肉厚補償マスクを用いる。

9%ニッケル鋼溶接継手の化学成分（重量％）及び密度

正答［Ｊ］（ｂ），［Ｋ］（ｄ），［［Ｍ］（ａ），［Ｎ］（ａ）

Ｌ］（ａ），

透過写真の写真濃度はきずの像の識別の可否において大きな因子の一つであり，JIS Z 3104:1995 をはじめ他のJIS 規格において，透過写真の必要条件の一つとして規定されている。したがって，各像質における試験部のきずの像以外の部分における最低濃度及び最高濃度の値は，［解答群］しっかり記憶しておかなければならない。

［Ｈ］（ａ）4.89 （ｂ）5.23 （ｃ）5.78 （ｄ）6.02［Ｉ］（ａ）5.6（ｂ）6.1（ｃ）6.4（ｄ）7.1

以上最近の試験問題において，よく理解できていないと思われる問題を取り上げたが，以前にこの欄で取り上正答［Ｈ］（ｃ），［Ｉ］（ａ）

9％ニッケル鋼の溶接継手の透過写真の撮影では，母材部の Ni の含有率は 9％であるが溶接金属が 65％と高く，肉厚補償マスクを使用しないと，透過写真の必要条件を容易に満足させることができない。成分の重量％が明らかな合金について，合金の吸収係数の求め方，肉厚補償マスクの厚さの求め方については，『 放射線透過試験問題集 1999』105 頁で，ここで示した問題について解説している。成分の重量％の数値を変えて出題されても計算できるように，十分理解しておいて欲しい。

げた問題と重なった。今一度検討して欲しい。

NDTフラッシュVol.64,No.12

3/4

ＮＤＴフラッシュ掲載記事一覧 [Vol.52,No.07（2003年7月)～Vol.64,No.12(2015年12月）] 1/2
記事題名を簡略化してあります
分類

掲載巻号

記事内容

Vol.○○－No.○○

RTレベル1 一次試験のポイント

54-01，55-02，55-12，58-11，59-01，60-09，61-02，62-09，63-09，64-08

ＲＴレベル1 実技試験のポイント

53-01，56-08，57-08

RTレベル2 一次試験のポイント

53-08，54-09，55-04，57-11，58-06，60-02，60-06，62-05，63-01，63-05，64-05

ＲＴレベル2 実技試験のポイント

52-08，56-02，57-04

RTレベル3二次試験について53-07，54-05，57-02，58-02，59-04，59-06，59-10，61-06，61-10，62-01*，64-01，
64-12

UTレベル1 一次試験のポイント

54-02，55-04，56-01，58-04，58-07，60-08，61-04，62-10，63-10

UTレベル1 実技試験のポイント

53-02，56-10，60-08

UMレベル1 一次試験のポイント

54-03，55-05，56-02，58-05，58-08，60-10，61-05，63-01

UMレベル1 実技試験のポイント

53-04，56-11

UTレベル2 一次試験のポイント

53-10，54-11，55-05，57-05，58-01，60-03，60-06，62-05，63-06，64-02

UTレベル2 実技試験のポイント

52-07，56-04，59-11，64-06

UTレベル3二次試験について

53-08，54-06，57-03，57-09，59-02*，59-07，59-12，61-07，61-10，62-02，63-02
64-01，64-10

MTレベル1 一次試験のポイント

54-04，54-05，55-08，56-03，56-06，58-06，58-08，60-10，61-03，62-10，63-10，64-09

MＴレベル1 実技試験のポイント

53-03，56-12

MTレベル2 一次試験のポイント

53-11，54-12，55-06，57-06，58-02，60-04，60-07，62-06，63-06，64-06

MＴレベル2 実技試験のポイント

52-09，56-07

解説 MTレベル3二次試験について記
事 PTレベル1 一次試験のポイント

53-09，54-08，57-04，57-10，58-11，59-07，59-11，61-07，61-11，62-02，63-02，
64-02
54-06，55-06，56-05，58-10，59-01，60-11，61-04，62-11，63-11，64-11

PＴレベル1 実技試験のポイント

52-10，56-08

PTレベル2 一次試験のポイント

53-12，55-01，55-07，57-07，58-07，60-04，60-07，62-07，63-08，64-07

PＴレベル2 実技試験のポイント

52-10，56-08，58-03

PTレベル3二次試験について

53-10，54-10，57-05，57-11，59-05，59-08，60-01，61-09，61-11，62-04，63-04，
64-03

ETレベル1 一次試験のポイント

54-07，55-10，56-06，58-09，59-03，60-12，61-06，62-11，63-11，64-11

EＴレベル1 実技試験のポイント

52-12，56-11，60-05

ETレベル2 一次試験のポイント

54-02，55-02*，55-08*，57-08，58-04，60-05*，60-08*，62-08，63-08，64-08

EＴレベル2 実技試験のポイント

52-12，56-09，60-05

ETレベル3二次試験について

53-11，54-12*，57-06，57-12*，59-05，59-08，60-02*，61-08，61-12，62-04，63-04，64-04

SMレベル1 一次試験のポイント

54-08，55-11，56-04，58-10，58-12，61-02，61-05，62-12，63-12，64-10

SMレベル1 実技試験のポイント

53-05，57-01

SMレベル2 一次試験のポイント

54-04，55-03，55-09，57-10，58-05，60-05，60-08*，62-08，63-08，64-07

SMレベル2 実技試験のポイント

52-11，56-10

SMレベル3二次試験について

53-12，55-01，57-07，58-01，59-06，59-10，60-01，61-08，62-01，62-03，63-04，
64-04

レベル3一次試験(基礎試験)

53-06，55-07，59-02

巻号の後に＊がついている記事は訂正記事をホームページ「NDTフラッシュ」コーナーに掲載しております。お詫びして訂正致します。

NDTフラッシュVol.64,No.12

4/4

ＮＤＴフラッシュ掲載記事一覧 [Vol.52,No.07（2003年7月)～Vol.64,No.12(2015年12月）] 2/2
記事題名を簡略化してあります
分類

記事内容

掲載巻号

レベル１の認証試験概要

52-08

レベル２の認証試験概要

52-09

試
JIS Z 2305によるレベル３の基礎試験及び再認証試験の概要
験概JIS Z 2305によるレベル３の二次試験概要
要試
験結果・登録件
数他

Vol.○○－No.○○

52-11
52-12

非破壊試験技術者資格試験要領について

54-10

JIS Z 2305に基づく非破壊試験技術者の資格及び認証の動向について

61-10，64-05

春期資格試験結果

52-09，53-09，54-09，55-09，56-09，57-09，58-09，59-09，60-09，61-09，62-09，63-09，64-09

秋期資格試験結果

53-03，54-03，55-03，56-03，57-03，58-03，59-03，60-03，61-03，62-03，63-03，64-03

4月現在_資格登録件数

53-09，54-09，55-09，56-09，57-09，58-09，59-09，60-09，61-09，62-11，63-09，64-09*

10月現在_資格登録件数

54-03，54-03，55-03，56-03，57-03，58-03，59-03，
60-03，61-03，62-03，63-05，64-03

技術者ウオッチング

62-06，62-07，62-09，62-11，63-03，63-05，63-07

NDTフラッシュ掲載記事一覧

55-12，57-12，58-12，59-12，60-12，61-12，62-12，
63-12，64-12

非破壊検査総合管理技術者の認証審査実施要領について 53-01
2004年秋期資格試験申請者年齢構成

54-07

各支部、地方研究会NDT講習実施状況

56-01

一次試験における合格率の比較(新規試験と再試験の比較を含む)

57-01

資格試験に関するＪＳＮＤＩホームページの利用について

57-02

そ 受験申請書の書き方(不備の多い事項について)の他 読者からのご意見

56-12，59-04
59-09

座談会（資格の活用について）

61-01

ＮＤＴフラッシュの10年を振り返って

61-12

PD認証の実施状況

56-05

PED NDT 承認制度について

55-11，56-07

米国非破壊試験協会(ASNT)ACCP認証について

52-08，56-05，60-11，61-01

巻号の後に＊がついている記事は訂正記事をホームページ「NDTフラッシュ」コーナーに掲載しております。お詫びして訂正致します。

☆技術者紹介記事「技術者ウオッチング」において 紹介する技術者を募集しています（自薦・他薦を問わず）。詳しくは事務局(03-5609-4014)までお問い合わせください。
【60巻8号掲載記事に関する訂正】2011年8月に掲載した「ＳＭレベル２ 一次専門試験問題のポイント」記事において問1の正答及び解説文に誤りがありました。協会HPの「NDTフラッシュコーナー」内Vol.60,No.08に掲載させていただきます。お詫びして訂正致します。